형광 등 하 에서 1 주간 보관 후 의 점착 시트 를 , 75 ㎜ × 45 ㎜ 의 사이즈 로 잘라 내 어 , 점착 시트 로부터 한 쪽 면 의 이 형 필름 을 박리 하 고 , 폴리비닐 알코올계 편광자 의 양면 에 두께 40 ㎛ 의 트리 아세틸셀룰로오스 필름 이 접합 된 편광판 ( 100 ㎜ × 50 ㎜) 의 중앙 에 , 롤 라미네 이터 ( 롤 간 압력 : 0 . 2 ㎫, 이송 속도 : 100 ㎜/ 분 ) 에 의해 접합 하 였 다 . 그 후 , 점착 시트 의 다른 쪽 면 의 이 형 필름 을 박리 하 고 , 두께 20 ㎛ 의 흑색 잉크 가 주연 부 에 프레임 형상 으로 인쇄 된 두께 500 ㎛ 의 유리판 ( 100 ㎜ × 50 ㎜) 을 , 롤 라미네 이터 ( 롤 간 압력 : 0 . 2 ㎫, 이송 속도 : 100 ㎜/ 분 ) 에 의해 접합 하 였 다 . 유리판 의 잉크 인쇄 영역 은 , 짧 은 변 방향 이 양단 으로부터 5 ㎜, 긴 변 방향 이 양단 으로부터 15 ㎜ 이 고 , 점착 시트 의 네 변의 끝 으로부터 5 ㎜ 의 영역 에 , 흑색 잉크 층 이 접하 고 있 었 다 . 이 시료 를 , 오토클레이브 ( 50 ℃, 0 . 5 ㎫) 에서 30 분 처리 한 후 , 배율 20 배 의 디지털 마이크 로 스코프 로 관찰 하 고 , 흑색 잉크 의 인쇄 영역 의 경계 부근 에 있 어서 의 기포 의 유무 를 확인 하 였 다 . 기포 가 확인 되 지 않 은 것 을 OK , 기포 가 확인 된 것 을 NG 로 하 였 다 .